232 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» On dispose ensuite à la surface du métal une quantité connue d'antimoine, cal- 

 culée de telle sorte que le métal soit en grand excès. 



» On chaufTe après avoir fait le vide de nouveau. 



» La réaction se produit bien au-dessous du rouge avec incandescence, projection 

 et volatilisation d'une partie importante de la matière. On distingue, au-dessus et de 

 chaque côté de la nacelle, des parties fondues projetées et un enduit noir provenant de 

 la volatilisation, tandis que, dans les portions du tube plus éloignées, le lithium est 

 venu former un beau miroir métallique. La violence de celte réaction ne permet pas 

 de prévoir, même très approximativement, la composition du produit final restant 

 dans la nacelle. Dans la plupart des cas, on ne retrouve guère que la moitié ou le tiers 

 du poids des substances mises en présence. Il ne reste pas de lithium non combiné, 

 ainsi qu'il est facile de le constater en traitant le produit par le gaz ammoniac 

 liquéfié. 



» Il était vraisemblable de supposer que des additions successives de 

 petites quantités de lithium à l'antimoine pourraient donner lieu à une 

 réaction plus régulière. Nous avons pensé que le meilleur moyen serait de 

 produire le lithium en présence même de ce métalloïde. La préparation 

 électrolytique de ce métal avec une cathode d'antimoine était donc indi- 

 quée. Nous avons réussi, en effet, à réaliser de cette façon, avec la plus 

 grande facilité, la combinaison du lithium et de l'antimoine, et, fait plus 

 inattendu, à obtenir de suite un composé défini. 



» Pour cela, on fait fondre dans une capsule de porcelaine de 500*^™' de capacité un 

 mélange à parties égales de chlorure de potassium et de chlorure de lithium. 



» On dispose ensuite dans la capsule une électrode positive formée par une tige de 

 charbon graphitique de lo'""' de diamètre, et une électrode négative composée d'une 

 lige de fer de 3™™ de diamètre, à l'extrémité de laquelle on a soudé par coulage une 

 trentaine de grammes d'antimoine. Nous utilisions une intensité de courant de 

 i5 ampères. 



» Dès le début de l'électrolvse, l'antimoine est solide dans le bain ; malgré cela, le 

 lithium libéré s'y combine entièrement. Après une demi-heure de marche environ, la 

 cathode est liquide, on peut en retirer la tige de fer. Puis, peu à peu, la solidification 

 se produit, la matière augmente de volume considérablement et le lithium est toujours 

 absorbé en totalité. On voit apparaître, après i heures environ, à la surface du bain, 

 quelques petits globules brillants de métal. Si à ce moment on relire du bain l'élec- 

 trode négative, on constate à sa surface la présence d'un peu de lithium métallique 

 peu adhérent. On rompt alors le courant, on coule le contenu de la capsule sur une 

 plaque de porcelaine et on laisse refroidir dans un dessiccateur la masse solide, qui 

 est préservée de l'oxydation par une mince couche de chlorures ([ui la recouvre en- 

 tièrement. 



» L'antimoniure de lithium ainsi préparé présente une composition 

 constante, correspondant à la formule SbLi\ Ce fait s'explique parla pro- 



